Таблица IV. 



ее 



кислоты 



жаніе HCl 

 00 куб. с. 

 гр. 



)рен. хлори- 

 цинка гр. 



Взято и раствори- 

 лось цинка гр. 



ный объемъ 

 >ра куб. с. 



Конечное 

 содержаніе 

 въ 100 куб. с. 



раствора. 



Г*. ; ? 



<D К" !» 



в и 



g о о 

 g о в 



в ш н 



ьное давле- 

 м. 



Минимальное да- 

 вле ніе атм. 



Конечное давле- 

 ніе атм. 



лжитель- 

 опыта въ 



a 



Щ 



Взято 

 куб. с 



Содер; 

 въ 1 

 кисл. 



Раств< 

 стаго 



Конеч 

 раств* 



HCl 

 гр. 



ZnClg 

 гр. 



Образ 

 свобо; 

 страні 



Начал 

 ніе ат 



Продо 

 ность 

 сутки. 



22 



100 



26.7 



25 



12 



108.4 



12.4 



40.3 



2.4 



90 



700 



700 



122 



24 



130 



26.7 



25.3 



13 



139.1 



14.5 



32.8 



1.9 



120 



680 



680 



23 



23 



132 



26.7 



26 



14 



141.2 



12.7 



33.9 



2.3 



100 



740 



740 



27 



26 



160 



26.7 



30 



25 



170.7 



8.6 



40.6 



3.7 



840 



1030 



1030 



22 



25 



180 



32.5 





25 



181.6 



16.7 



21.5 



1.9 



700 



ИЗО 



1120 



6 



27 



150 



44.3 



59 



471 



166 



8.3 



79.8 



12.2 



850 



1160 



1125 



7 



1 Какъ и предполагалось, при этихъ опытахъ давленіе возрастало значи- 

 тельно замѣтнѣе, чѣмъ при опытахъ со свободнымъ пространствомъ. Въ опытѣ 

 22-мъ, который по конечной концентраціи кислоты и хлористаго цинка бли- 

 зокъ къ опыту 13-му, непрерывный подъемъдавленіябылъ замѣтенъ въ те- 

 чете 50-ти сутокъ, тогда какъ при опытѣ 13-мъ уже послѣ 8 — 9 сутокъ 

 возрастаніе давленія перестаю быть замѣтнымъ. Конечное давленіе оказалось 

 однако далеко не такъ велико, какъ можно было бы ожидать, принимая во 

 вниманіе отсутствіе свободнаго пространства въ началѣ опыта. Объясняется 

 это отчасти значительной растворимостью водорода при высокихъ давленіяхъ, 

 отчасти же образованіемъ свободнаго пространства вслѣдствіе сокращенія 

 объема кислоты при раствореніи въ ней хлористаго цинка и металлическаго 

 цинка, а также вслѣдствіе сжатія жидкости отъ давленія. 



Въ таблицѣ IV приведены найденный эксприментально указаннымъ 

 выше способомъ свободныя пространства, образованный вслѣдствіе раство- 

 ренія цинка и хлористаго цинка. Эти пространства меньше, чѣмъ въ 1-й и 

 2-й серіи опытовъ, такъ какъ было взято меньшее количество цинка. 



Увеличеніе свободнаго пространства вслѣдствіе сжатія жидкости отъ 

 давленія при высокихъ давленіяхъ довольно значительно, но подсчитать его 

 можно только лишь приблизительно, такъ какъ нѣтъ данныхъ относительно 

 коэФФиціентовъ сжатія имѣвшихся растворовъ и машиннаго масла. 



Для опыта 23-го, приблизительный подсчетъ по Формулѣ Дѵ = — ßvp 

 даетъ величину около 9.8 куб. сант. При подсчет в коэФФиціентъ сжатія 

 раствора принять равнымъ коэФФиціенту сжатія воды — 4 1.6.1 0 6 (Ата- 

 gat), для машиннаго же масла взять коэФФИціентъ для параФФиноваго 



1 Взято было 53 гр. Zn растворить 47. 



